N r . i | Bericht vom 30. Sept. c. v. Ham , 31g 



lassen, wohl herrührend von einem mechanischen Einschluss kleiner 

 Partikel desselben. 



Einen ähnlichen, aber doch bei Weitem nicht so intensiven 

 Einfluss, wie Borax, übt schwefelsaures Nation auf die Krystalli- 

 sation des Bittersalzes aus. Es wäre danach wohl auch möglich, 

 dass das in den Stassfurther Abraumsalzen enthaltene Glaubersalz 

 die Bedingung für die Bildung der erwähnten schönen Bittersalz- 

 krystalle ist. 



Die schwefelsaure Magnesia krystallisirt in beliebigen Men- 

 gungsverhältnissen mit dem isomorphen Nickelvitriol. Ebenso auch 

 in wechselndem Mengungsverhältniss mit Cobaltvitriol, in der Form 

 des erstcren, wiewohl dieser mit schwefelsaurer Magnesia nicht iso- 

 morph ist. 



Die vier isomorphen Verbindungen Magnium - Nickelsulphat, 

 Magnium-Cobaltsulphat, Magniumsulphat-Chromat und Magniumsul- 

 phat kann man nun beliebig übereinander wachsen lassen — eine 

 Krystallsuite von ganz ausgezeichneter Schönheit. Um schliesslich 

 diese Krystalle ringsum von schönen Flächen begrenzt zu erhalten, 

 lässt man die äusserste Hülle in boraxhältiger Lösung von Bittersalz 

 sich bilden. Auch ist zu beobachten, dass die nickel- und cobalt- 

 hältigen Krystalle nicht in unmittelbare Berührung mit der Lösung 

 von schwefel-chromsaurer Magnesia gebracht werden dürfen, sondern 

 dass man sie erst mit einer Hülle von schwefelsaurer Magnesia muss 

 sich überkrystallisiren lassen, widrigenfalls Bildungen von ein wenig 

 chromsaurem Nickel- oder Cobaltoxyd entstehen, welche die Kry- 

 stalle verunreinigen. 



Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass alle diese Krystalle, 

 wenn man sie hinlänglich lange in den boraxhältigen Lösungen von 

 schwefelsaurer oder schwefel-chromsaurer Magnesialösung sich ver- 

 grössern lässt, successive den früher beschriebenen eigentümlichen 

 Habitus der Form annehmen, indem ungleich weit mehr Krystall- 

 masse zur Verdickung der Prismen, wie zu ihrer Verlängerung sich 

 aggregirt, 



Unmittelbar nach dem ersten Anschüsse von Bittersalzkrystallen 

 aus boraxhältiger Lösung ist diese typische Form oft eine derart 

 prononcirte, dass die Prismenflächen fast ganz fehlen, wodurch sie 

 für das Auge kaum als Bittersalzkrystalle erkenntlich Averden. 



Die schönsten, best ausgebildeten Krystalle von schwefel-chrom- 

 saurer Magnesia entstehen ebenfalls, wenn man diese Verbindung 

 erst aus reiner Lösung anschiessen, zu beliebiger Grösse wachsen, 

 und dann in boraxhältiger Lösung sich ergänzen lässt. Die aus der 

 reinen Lösung entstandenen Krystalle zeigen nämlich in dem Masse, 

 als sie an Volum zunehmen, genau dieselben verstümmelten Endaus- 

 bildungen, wie Bittersalzkrystalle. 



Derivate des Eisenoxyd ul-Magnesiasulphates. — 

 Die schwefelsauren Salze von Eisenoxydul und Magnesia krystalli- 

 siren in wechselnden quantitativen Mengungs-Verhältnissen und er- 

 scheinen, wie bekannt, in der Form des Eisenvitriols. Die Gestalt 

 aller dieser Krystalle erweist sich aber als eine an Flächen ärmere, 

 wie die des Eisenvitriols. Unter Beibehaltung derselben Form kry- 



